538 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Fils sous traction. — Des expériences faites par l'un de nous (H.), avec la colla- 

 boiation de M. Shuiiizu, ont montré que les variations de longueur produites par le 

 magnétisme dans des fils d'acier-nickel soumis à une traction longitudinale diminuent 

 à mesure que la traction augmente. Pour des charges telles que l'on approche de la 

 limite élastique, on observe une contraction dans les champs faibles et un allongement 

 dans les champs intenses. Le caractère de ces \'ariations est semblable à celui que l'on 

 observe dans le cobalt. » 



MAGNÉTISME. — Remarques sur les recherches de MM. Nagaoka et Honda. 

 Noie de M. Ch.-Ed. Guillaume, présentée par M. A. Cornu. 



« Les résultats obtenus par MM. Nagaoka et Honda, sur les change- 

 ments de volume des aciers-nickels sous l'action du magnétisme, donnent 

 lieu à deux ordres de remarques. Les premières se rapportent à l'interpré- 

 tation des mesures; les autres, aux conclusions que l'on déduit pour la 

 théorie de ces alliages. 



» La petitesse des variations observées autoriserait à penser que les 

 résultats ont pu eu être affectés d'une façon appréciable par des phéno- 

 mènes purement thermiques. L'application 'du principe de Carnot aux 

 corps dont la susceptibilité magnétique est variable avec la température 

 montre, en eifet, que pour ces corps tout changement positif du champ 

 magnétisant doit être accompagné d'une élévation de la température, 



» Toutefois, une discussion serrée des résultats, faite en tenant compte 

 à la fois de l'ordre de grandeur des changements thermiques et de la dila- 

 tabilité très diverse de ces alliages, conduit à penser que, si les mesures 

 avaient été sensiblement faussées par des variations de la température, les 

 nombres fournis par l'expérience devraient avoir une tout autre allure. Je 

 supposerai donc, dans ce qui suit, que les changements observés par 

 MM. Nagaoka et Honda sont dus en entier à des actions magnétiques. 



» La magnétostriction semblait devoir fournir immédiatement un 

 moyen de décider entre les diverses théories émises pour expliquer les 

 singulières anomalies des alliages de fer et de nickel. Les changements 

 produits par des champs de moyenne intensité étant positifs dans le fer et 

 négatifs dans le nickel, il semblait que l'on pourrait indiquer sûrement, par 

 la nature des variations de leurs alliages, la cause des propriétés magné- 

 tiques de ceux-ci. 



)) Parmi les théories des transformations des alliages de fer et de nickel, 

 la plus récente, émise par M. L. Dumas, semble être aussi celle qui série 

 de plus près les phénomènes observés. Partant de nombreuses expériences 



